— 176 — 



Prima di concludere, sembra a noi indispensabile di rispondere ad una 

 possibile obiezione. Si potrebbe cioè chiedere come possiamo noi dimostrare 

 che realmente i cristalli subiscono una trasformazione in accordo con l'os- 

 servato sviluppo di calore capace di far risalire in modo così notevole la 

 temperatura. La seguente esperienza mostra chiaramente quanto erano giuste 

 le nostre supposizioni : In un tubo di vetro, nel quale vien praticato il vuoto, 

 si fonde un miscuglio al 20 % di bromo. Il prodotto della fusione si passa 

 rapidamente entro un tubo con strozzatura nel mezzo; e, fatto il vuoto, si 

 si chiude alla lampada, si introduce con la sostanza in basso nel fornino 

 già descritto, e si rifonde nuovamente fra 370° e 380° mantenendo costante 

 la temperatura per alcune ore. Questa si fa poi discendere lentamente sino 

 a 276°, e vi si mantiene per circa mezz'ora. Dopo, mediante un adatto di- 

 spositivo, si capovolge tutto il sistema e si tiene in questa posizione per 

 circa 20 minuti perchè tutto il liquido possa passare attraverso la strozza- 

 tura. Patto ciò, si inclina il forno in modo dadisporlo quasi orizzontalmente; e 

 si lascia raffreddare. Le temperature erano lette su due termometri legati 

 esternamente al tubo : uno col bulbo in corrispondenza delia strozzatura, l'altro 

 col bulbo in corrispondenza dell'ultimo spazio occupato dalla sostanza. Si ri- 

 scontra, in questo modo, che la sostanza rimasta al disopra del setto è formata 

 da un reticolato cristallino e da un nucleo di bismuto metallico, mentre la 

 parte colata è costituita dalla sostanza nera igroscopicissima. Risultando, 

 dalle nostre esperienze, che il bismuto in presenza di tribromuro fonde al di- 

 sotto di 260°, ed avendo noi capovolto il forno a 27(5°, il nucleo di bismuto che 

 non è passato attraverso il setto non può provenire se non dalla trasformazione 

 dei cristalli a prima formatisi. 



Anche l'analisi eseguita sulle due masse totali separate mostra come sia 

 diversa la composizione dei cristalli a da quelli che noi abbiamo chiamato y 

 e che sono quelli separabili alla temperatura-ambiente. Difatti, gr. 38,03 di 

 miscuglio al 20 % di Br dettero, di sostanza non colata a 276°, gr. 12,98. 

 Questi consumarono di AgN0 3 (1 ce. = gr. 0,232 Ag- = gr. 0,1719 di Br) 

 ce. 25,3, a cui corrispondono gr. 33,8 % di Br. 



L'interpretazione del diagramma (ved. fìg. 1, Nota III) non può dunque 

 essere che la seguente: 



Per quantità di bromo inferiori al 5 °/o circa, quel poco diBiBr 3 che 

 si forma abbassa di alcuni gradi il punto di fusione del bismuto. 



Lungo la retta AB si separa del bismuto puro. 



Per quantità di bromo comprese fra il 5 e il 35 % e per una tempe- 

 ratura sufficientemente elevata, superiore a 305° circa, si hanno due fasi 

 liquide: hi e L 2 . Col raffreddamento, verso i 305°, dalla fase liquida Lj 

 si originano i cristalli a. Questi, a 255° circa, si trasformano in cristalli /?. 

 La linea x y del diagramma indica questa trasformazione. Nell'intervallo 

 di temperatura compreso fra 255° e 238° circa, esistono quindi i cristalli /? 



